246 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



rfavoit en sa faveur qu'une legere nuance rose communique'e au 



verre de borax dans les expediences preliminaires. 



ii°. D'apres tous ces indices, j'ai alonge" avec une grande 

 quantite d'eau la solulion precedente, et apres y avoir ajoute 

 xui le'ger exces d'acide, j'y ai verse du carbonate de potasse 

 suture d'acide carbonique. Le pre'cipite jaunatre ainsi obtenu , 

 dissous dans l'acide muriatique, et precipitd par le prussiate de 

 potasse, a donne 11 gr. de bleu de Prusse , ce qui donne 2,45 gr. 

 de fer oxide au minimum. 



12 . J'ai verse de l'hydro-sulfure de potasse bien sature' d'hy- 

 drogeue sulfure dans la solution de'livree , par l'experience piece- 

 denle, de foxide de fer.il'n'y a ete qu'une trace de manganese 

 pre'cipile que j'evalue a { gr. 



i3°. Une solution de potasse caustique verse'e dans la solution 

 restante, a forme un le'ger depot qui, apres avoir ete desseche' 

 et rougi , pesoit 2,56 gr. : c'etoit de la magnesie. 



Ainsi la composition ele'mentaire de la Jigurile, d'apres cette 

 analyse, est fixee en 



Silice (ex'p. 4 et 5) gr. 43, 



(exp. 6) » 12, 45 



Alumine (exp. 8). .».....» 7, 36 



Chaux (exp. g) » 25, 3o 



Magnesie (exp. i3). ......», 2, 56 



Oxide de fer (exp. 7 et 11). . . » 3, 



de manganese (exp. 12). . » o, 5o 



Perle » 3, 83 



Total » 100, 



Remarqucs generates. 



La ligurite vient prendre place parmi les pierres que l'oxide 

 de fer teint en vert, comme la thallite , l'euclase, etc. 



La triple combinaison de silice, alumine et chaux, carac- 

 terise particulierement les ze'olites, famille de pierres qui pre- 

 sentent le maximum de divergence dans leurs caracleres compare's 

 avec ceux de la ligurite. Mais on sera moins frappe - de cette 

 difi'e'rence, si Ton lait attention que l'alumineet la chaux sont 

 dans les ze'olithes en proportions inverses de celles que Ton vient 

 de reconnoitre dans la Jigurite. La difference dans les formes de 



